133 



hervorgerufen werde. Die qualitative Prüfung des rothen Ueber- 

 zuges ergab indessen mit Bestimmtheit die Unrichtigkeit dieser 

 Anschauung und führte zu dem Ergebniss, dass die Rothfärbung 

 durch die Bildung von Eisenoxyd bedingt sei, die Legirungen 

 somit nicht unwesentliche Mengen von Eisen enthalten und somit 

 als Aich- oder Sterrometall angesprochen werden müssen. 



Der Präsident des naturforschenden Vereines, Se. Excellenz 

 Herr Graf Guido Dubsky, dem der Ursprung der an mich ab- 

 getretenen beiden Metallproben genau bekannt ist, hat sich über 

 Ersuchen bezüglich derselben folgendermassen schriftlich geäussert 

 „Die Komposition, genannt Aichmetall, wurde in den Fünfziger- 

 Jahren von einem Beamten der k. u. k. Kriegsmarine in Pola 

 zusammengestellt und erfunden zum Behufe des Ueberzuges an 

 Kriegsschiffen. Als hervorzuhebende Eigenschaft wurde angegeben, 

 dass dieselbe dem Schweissprocesse unterzogen werden kann und 

 in Folge ihrer chemischen Eigenschaften und Glätte das Ansetzen 

 der Algen und Muschelthiere nicht fördert. Die Legirung hat 

 sich jedoch nicht bewährt und wurde ganz bei Seite gelegt. Ein 

 hervorzuhebender Nachtheil ist ihre Brüchigkeit." 



Diese Angaben stimmen sehr gut mit jenen überein, welche 

 sich im 4. Band von Muspratts Handbuch der technischen Chemie 

 auf Seite 2024 bezüglich des Aichmetalles finden und folgender- 

 massen lauten : „Das Aichmetall, von dem österreichischen Marine 

 beamten Aich 1860 erfunden" etc., während es dortselbst in Bezug 

 auf die Zusammensetzung des Aichmetalls heisst, „dass es am 

 besten aus 60 Theilen Kupfer, 38'2 Theilen Zink und 1*8 Theilen 

 Eisen hergestellt wird." Eine von Sauerwein ausgeführte Analyse 

 des Aichmetalls ergab 60'2% Kupfer, 38'1% Zink und 1'6% 

 Eisen. Die quantitative Analyse der mir übergebenen beiden 

 Metall stücke, welche in meinem Laboratorium von dem Assistenten 

 Herrn A. Altmann ausgeführt wurde, ergab folgende procentische 

 Zusammensetzung für jedes der beiden Metallstücke : 



Dickes Blech Dünnes Blech 



Kupfer 60-23 57*32 



Zink 38-49 41*70 



Eisen 1-20 0'95 



Der Vergleich der von Herrn Altmann erzielten analytischen 

 Resultate mit den früher citirten Angaben lehrt, dass es keinem 

 Zweifel unterliegen kann, dass das erste der untersuchten Metall- 

 stücke aus Aichmetall von normaler Zusammensetzung bestehe, 



